标题：仿面砖漆
简 介：
仿面砖漆是真石漆的一种，属于厚浆弹性装饰材料。仿面砖漆是由乳液​、无机填料及各种助剂组成的高级装饰材料。该产品是一种新颖的墙面装饰材料，具有与天然花岗岩、大理石同样的装饰效果。喷涂、滚涂、批刮出丰富质感的瓷砖状效果。代替建筑外墙瓷砖，减轻外墙保温层的载重量，提高外墙装饰的安全性。以特种防水性硅丙乳液为粘合剂，长期雨淋不泛白，紫外线照射不泛黄，使用更耐久。采用天然花岗岩碎粒来展现色彩，不易褪色，保持长久美观。有效阻隔水分进入墙体，防止碱性物质析出，保护建筑物免受碳化。该涂料是水性涂料，无毒无污染，色泽天然，具有阻燃、防水、无污染三大优异性能外，还具有优良的耐水性、耐碱性、耐冲刷性、耐玷污性和耐冻融循环性，使用寿命可达15-20年。  
组 成：
仿面砖漆采用特种合成树脂防水性硅丙乳液为主要粘结料，以天然彩色沙石为骨料精致而成。 
用 途：
混凝土​、水泥砂浆、混合砂浆、砖石结构及各种腻子等基面上的装饰，特别适用于高档住宅，高级别墅，酒店等外墙装饰等。
特 性：
1. 安全系数高，不易脱落
仿面砖涂料​产品体薄质轻，重量约为3-5 kg/m2，只相当于普通面砖的1/5-1/8，大大减轻建筑重量。与墙体的粘结强度高，20年以上不剥离，不会产生开裂、结露和脱落等现象，用于高层建筑有良好的安全性。
2. 效果逼真，图案多样，有效地增大了设计空间
采用天然矿物色调，能做出各种逼真的外墙面砖装饰效果，品种丰富，更新速度快，装饰造型上也出现了越来越多的选择。
3. 性能良好，耐候性强，使用寿命长
仿面砖涂料密水透气，耐老化、抗沾污，抗拉伸，不褪色，耐候性、自洁性强，使用寿命长达25年以上。
4. 天然矿物色调，几乎无色差
天然矿物原料生产，抗紫外线效果特佳，具有天然矿物色调，几乎无色差，不易褪色，在色彩表现上拥有更大的自由度，可以更完美地表现或衬托出建筑物风格及周围环境的特点。
5. 施工方便，省工省力
开桶即用的厚浆型产品，涂抹性能好，施工便捷，省工省力，维护也相当简便。
6. 绿色环保，产业化生产，质量稳定
严格按照ISO9001：2000质量管理体系认证标准操作，无毒、无味、无害、无刺激性，符合环保要求，保证系统的安全与可靠。
检测工艺：
项 目技术性能施工性刮喷涂无障碍初期干燥无裂缝表干时间/h≤ 4耐水性96 h，无起皱、开裂、剥落耐沾污性≤ 2耐冲击性无裂纹、剥落、明显变形耐温变形无粉化、剥落、开裂、起鼓粘接强度/MPa标准态≥ 0.7浸水后≥ 0.5
涂装方式：
主要采用喷涂方法，进行涂装。
涂装流程：
基层处理，批涂腻子→水保养→辊涂透明底→辊涂黑的抗碱底→水平弹线，分出砖模大小方格→贴砖模→主材施工（可平批或喷涂）→揭开砖模，并局部打磨修整→辊涂亚光透明保护膜，整体施工完成
理论涂布量：
根据具体施工效果的不同而定，一般平均为2-4 kg/m2。
施工要求：
对基面的要求干燥度：用湿度仪测量墙面含水率，施工时墙面含水量小于< 10 %，pH值< 10；
挡水线、滴水线：应检查女儿墙、阳台、线条等是否设置挡水线和滴水线。
分格缝：分格缝深浅一致，且横平竖直；
平整度：基面要平整。使用电筒或碘钨灯侧向照射（水平和垂直方向），砂平无阴包。使用两米靠尺，从多方向检查，误差为±2 mm，
阴阳角的平直度：立面平直，通过感官检查和靠尺检查，阴阳角应垂直。
基层平整度的允许偏差见下表：
序号项目允许偏差检验方法中级抹灰高级抹灰1表面平整42用2 m靠尺和楔形塞尺检查2阴阳角垂直42用2 m托线板和尺量检查3立面垂直534阴阳角方正 42用200 mm方尺检查5阴阳角偏差53用5 m线和尺量检查6分隔条（缝）平直31用5 m线和尺量检查注：摘自《建筑外墙涂料施工与验收规程》（JGJ/T29-2003）墙体应达到高级抹灰要求，如发现大面积不合格，应及时反映，敦促前道工序返工。
大于2 mm的结构性开裂应打开裂缝（大于10 cm）加钢丝网（或专用纤维网）重新摸灰。
对施工环境要求1. 施工温度：5 ℃-35 ℃；施工现场气温用一般气温计测定，基层表面温度用表面温度计检测。
2. 空气相对湿度：< 85 %；
3. 下雨前和雨中不能施工；
4. 施工环境保持洁净，有大风天气不能施工；
5. 太阳光：不在阳光直接照射下施工，作适当的遮护，以防止照射下基层表面温度太高，脱水或脱溶济过快，会产生成膜不良，影响涂层质量。
验收标准：1. 保证项目：
1）仿砖饰面砂浆的技术性指标达到国家标准要求。
2）仿砖饰面砂浆的规格、颜色、图案必须符合设计要求和符合现行标准规定。
2. 基本项目：
1）基层墙体的垂直平整等指标达到相关国家标准的要求。
2）仿砖表面平整、洁净、色泽协调一致；
3）阴阳角部位垂直、顺滑，不得明显接茬；
4）仿砖接缝平直、宽窄一致，非整砖的使用部位适宜。
3. 仿砖允许偏差（参见上表《建筑外墙涂料施工与验收规程》（JGJ/T29-2003））
成品保护1. 仿砖饰面砂浆干燥前，应防止雨淋、尘土沾污.在其未成膜前，请防附近落尘。
2. 本品接触时间约2小时（20℃时），温度越低成膜时间越长。
3. 各种预埋件应提前安装完毕，避免后安装，破坏成品。
注意事项一、从基层的选择上要注意以下几点：
1. 基层表面抗拉强度要高，至少要高于美纹纸与底涂之间的粘结力，否则，在撕下美纹纸的时候，可能会把底涂漆连带撕下而暴露出基层，从而达不到预想的效果。
2. 基层表面含水率不能太高，一般不超过10 %，仿砖虽然透水蒸气，但是它并不透水，如果基层含水率高，那么由于内外温差的作用，基层内大量的水蒸气不能很快挥发出来，会在面砖内表面结一层水滴（或者说是露），从而对基层表面和面砖造成破坏。 
3. 基层的含碱量不能过高，具体说就是pH值不能大于10，在做仿砖之前，含碱高的基层墙面一定要做抗碱处理，有几种方法可供参考下：
1）在基层表面刷一道草酸，在刷完以后注意还要用水冲一下，防止外墙表面的草酸结晶。
2）在基层表面刷一道封固底漆，有两种性质的底漆，一种是刷到表面形成一层膜，这种底漆一般是不透明的；另一种刷上以后渗透到基层表面一定深度，从而达到防碱作用，这一种渗透性大，透明度高。一般情况下这种底漆效果比较好一些。
3）第三种是在墙面已经出现大面积返碱的时候，可刷一道耐碱的环氧透明涂料，环氧的干燥时间不能低于七天，这种方法是相关单位在类似情况下经过教训和实验而总结的。
4. 基层墙面一定是要通过验收合格的，墙面垂直平整、阴阳角、窗口、造型檐线等必须达到规范要求，基层的外观好坏直接影响到仿砖的外观效果。
二、从施工方法和工艺上需要注意的
1. 底涂必须均匀，完全盖底，并且要美观，在底涂刷好以后必须先进行放线。先弹垂直线，垂直线按照砖长+灰缝的一半在墙面上全部弹上，比如砖长+灰缝=20 cm，那么线距就是10 cm，弹垂直线需要特别注意以下几点：
1）必须首先考虑主要窗口、窗间墙的对称性，相同的窗口边或对称的窗间墙弹线必须一致。
2）有窗户的要先弹出与窗边一致的垂线，因为仿砖的砖长和灰缝尺寸在一定范围内可以调节，而且仿砖线距一般都是建筑尺寸的模数，所以，在弹好窗边垂线以后，从窗边到窗边、从窗边到阴阳角的弹线线距一般要分别计算。
水平线的线距是砖宽+灰缝宽度，新手必须把所有水平线都弹上，熟练工人可以弹两道以上的明线，其他线可以不必弹出但是必须在垂线上设点做上标记，以后可以根据垂线上的标记贴纸胶带。为了达到预期的美观效果，窗台线一般与水平线一致，为了防止窗台上下口线与水平线不一致从而出现不是整砖现象，窗户的上下口砖一般都竖贴。
2. 纸胶带要贴线边拉直粘到底涂上，先粘上水平纸胶带，再根据垂线粘上竖直纸胶带，一定要横平竖直，胶带边与弹线间的误差为1 mm。
储 存：
存放于0 ℃-40 ℃阴凉干燥处，严防暴晒或霜冻。
保质期：
未开封常温下12个月。[1]